DE LA FORCE ÉLECTROMOTRICE DU FER. 
9 
multiplicateur vers le fil passif ; mais cette déviation ne fut, en quel¬ 
que sorte, qu’instantanée , car l’aiguille revint de suite sur elle-même 
et alla dévier rapidement d’un quart de cercle au moins vers le fer 
poli, et la déviation se maintint dans la même direction et avec la même 
force pendant plus de cinq minutes. 
Faisant l’expérience avec deux fils pareils aux précédents immergés 
simultanément et à la même profondeur dans l’eau acide, la dévia¬ 
tion de l’aiguille a eu lieu de prime abord vers le fer ordinaire , et elle 
s’est maintenue invariablement dans la même direction et à 90° pen¬ 
dant plusieurs minutes. Après cinq minutes de durée de l’expérience, 
le fil préparé avait perdu sa teinte bleuâtre, et retiré de l’électrolyte, 
lavé, essuyé et plongé dans de Facide nitrique à 1,34, il s’est montré 
actif , quoiqu’il fut encore négatif dans l’eau acide par rapport au 
fer ordinaire. Cette expérience montre que le fer passif bleui peut 
rester négatif dans l’eau acide par rapport au fer ordinaire, après que 
le liquide acide l’a rendu actif ou l’a dépréparé. Toutefois en laissant 
longtemps un fil de fer passif combiné galvaniquement avec un fil de 
fer ordinaire dans l’eau acide, j’ai vu l’aiguille du galvanomètre revenir 
lentement à 0°, et ensuite dévier du côté du fer primitivement passif, 
conformément à l’observation de M. Beetz, qui en a conclu que le 
fer dépréparé était toujours positif par rapport au fer ordinaire. Cette 
conclusion n’est pas conforme aux résultats que j’ai obtenus en opé¬ 
rant comme il a été dit ci-dessus. J’ai vu souvent le fer passif bleui 
par la chaleur se dépréparer dans l’eau acide servant d électrolyte, et 
perdre sa teinte bleuâtre longtemps avant qu’il ne fût devenu positif 
par rapport au fer ordinaire combiné galvaniquement avec lui. 
Frappé de la différence de mes résultats d’avec ceux obtenus par 
M. Beetz, qui, en employant de l’eau acide pour électrolyte, avait vu 
le fer passif devenir rapidement positif par rapport au fer ordinaire 
( Annalen , page 46), je présumai que cela pouvait tenir à la différente 
manière de préparer les fils passifs. Je commençai dès lors à soup¬ 
çonner qu’en exposant le fer à des températures plus ou moins élevées 
pour le rendre passif, on pourrait bien modifier un peu diversement 
Tom. XIX. 2 
